DE L'ACADÉMIE DE STOCKHOLM. 4^7 



tuent les fibres , de forte qu'elles ne fe courbent pas fi facilement 

 rape , & ne font pas li diticiles à remettre. 



11 faut bien obferver le degré de feu que l'acier comporte ; c'eft 

 l'eflcntiel pour rendre la trempe ferme & durable. La liqueur pour la 

 trempe eft compofée d'une demie -once de falpêtre , d'autant de fel 

 calcine, de quatre pintes d'urine , & de deux pintes d'eau. Ces matières 

 font mifes Se laidees dans un \\\fe , jufqu'à ce que tout foit dilTous. 

 Plus on attend cette eau, 6\: meilleure elle eft. S'il y a trop de dépôt, 

 on y ajoute de l'urine 6v de l'eau. Après avoir donc aux pièces le degré 

 de feu nccelTairc fuivanc l'ufage qu'on en veut faire , on les rrempe 

 dans cette compofition , qui leur done h dureté convenable à toutes 

 fortes d'ouvrages. Si on veut de l'acier propre à tourner les métaux; il 

 ne faut pas l'amolir après la trempe : on le latlfera , tel qu'il eft , lorf- 

 qu'on verra qu'il mord fut le verre , & ne faute ni ne cafte. Trop de 

 falpêtre rend la trempe molle. 



Si on emploie cette compofition à trempet l'acier , pour des cou- 

 teaux , des haches , des outils à tourner le bois ; il faut après la trempe , 

 blanchir un peu la pièce , & la damafquiner au feu de charbon , lui 

 donant pour le bois dur une couleur jaune , pour le bois comun , cou- 

 leur d'or , , & s'il eft rrès mou , couleur bleuarre , & n'échaufant Se 

 colorant pas plus une partie que l'autre; autrement la coupe eft inégale 

 & mauvaife. 



Pont les limes grandes Se épaides, on a employé l'acier brut qui 

 durcit le plus, mais qu'il eft dificile de tailler. Après l'avoir forgé de 

 forte qu'il n'ait ni fentes ni gerçures , on l'a mis fur les charbons à 

 demi embrafés , Se fouflé doucement, jufqu'à ce qu'ils devinrent rou- 

 ges : en fuite on l'a bien couvert avec ces charbons , & on a laide re- 

 froidir le tout enfemble : alors il s'eft ttouvé amoli, Si on a pu le tail- 

 ler à froid. Pour les limes fines , on prend de l'acier travaillé que l'on 

 traite de la même manière. Lorlqu'il eft prêt pour la trempe , on y 

 emploie la compofition précédente , mais avec cette diférence que l'on 

 y ajoute de la corne , des pattes, ou de la corne de cheval, coupée en 

 petits morceaux. On la met au feu fur une plaque de fer ; elle s'y gonfle 

 corne de l'écume. On en prend une partie avec une partie de fuie 

 ramifée , & autant en poids des deux efpeces de fel calcinées. On pile 

 la corne brûlée , on y ajoute La fuie , &: on broie l'une 6; l'autre fur 

 une pierre avec la compofition , jufqu'à la confiftence de bouillie : celle- 

 ci tft gardée pour le befoin dans un vafe vernilfc. Lorfqu'on veut eu 

 faire ufage , Se qu'elle eft trop epaifle , on l'érend avec la compofition, 

 de forte qu'elle devienne corne une bouillie de confiftence médiocre. 

 Les limes font mifes à un feu de charbon. Loi fqu'elles font chaudes fans 

 ctte brûlantes, on les enduit avec la bouillie, ce on les tien: au-delTus 

 du feu, l'une après l'autre, jufqu'à ce qu'elle feche. Enfui te, aptes avoir 

 bien allumé les charbons , on y met les limes bien recouvertes par Te 

 charbon , & on les y laide fans foufler : il fuifit d'enrretenir le feu 

 avec un éventail , jufqu'à ce que les pièces foient nfîcz chaudes. Alors 

 on les trempe dans la compofition, qui les rend dures & mordant. s. On 



- Knn ij 



